J. Kunz. Die magnetischen Eigenschaften des Hämatits. 



85 



dargestellt ist. Die Rotationshysteresis beginnt bei den anor- 

 malen Hämatiten erst oberhalb 135 Gauß, erreicht das Maximum 

 bei 1500, in anderen Fällen sogar erst bei 4000 Gauß und 

 nimmt nachher mehr oder weniger rasch ab. Sie konnte selbst 

 bei 25000 Gauß noch ganz deutlich nachgewiesen werden. Es 

 bleibt unentschieden, ob sie unter dem Einflüsse noch stärkerer 

 Eelder endlich verschwindet, oder die Magnetisierung immer- 

 fort begleitet. Die Kurven 4 der Fig. 23 stellen das Ver- 

 hältnis der alternativen zu der Eotationshysteresis dar. Die 

 alternative Hysteresis, genommen in der Richtung der leichten 

 Magnetisierbarkeit, scheint von 15000 Gauß an wieder all- 

 mählich zu sinken, während sie von 7000 bis 14000 Gauß 



Fig. 24. 



konstant bleibt. Jener für den Pyrrhotin so charakteristische 

 Zusammenhang zwischen den Arbeiten der Rotations- und 

 der alternativen Hysteresis existiert hier nicht, indessen ist 

 die Abweichung nicht sehr bedeutend. Merkwürdig ist ferner, 

 daß die Maxima der beiden Arbeiten fast gleich groß sind. 

 Die rotierende Hysteresis beginnt bei etwas schwächeren 

 Feldern als die alternative. Die Kurve der Fig. 24 zeigt 

 eine Schleife der alternativen Hysteresis unter dem Einflüsse 

 von 7210 Gauß. 



Einfluss der Temperatur. 



Die Yersuchsanordnung war die, welche in der gemein- 

 schaftlichen Untersuchung von P. Weiss und mir für das 

 Studium der thermischen Variation der magnetischen Eigen- 



